СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕДНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

О

tfk

Баратов Нурбек Яхшиликович

д.ф.т.н. (PhD) Министерство

горнодобывающей промышленности и геологии, начальник отдел

Хасанов Абдурашид Салиевич

д-р. техн. наук, профессор, заместитель главного инженера по науке АО «АГМК»

Юсупов Урал Садуллаевич

Навоийский государственный горно-технологи ческий университет, докторант

Усманкулов Орифжон Назиралиевич

д.ф.т.н. (PhD)Министерство

горнодобывающей промышленности и геологии, главный специалист

Аннотация. В данной статье изложена характеристика техногенных отходов, после флотации шлаков медного производства и последовательность экспериментов по извлечению ценных компонентов. Изначально искусственно образовавшийся материал содержащийся в техногенных отходах - фаялит подвергался термическому разложению в присутствии воздуха, а затем из полученного огарка медь избирательно выщелачивали в кислой среде. В процессе выщелачивании медь переведен в раствор, а также в результате гидролиза, железо осталось в кеке. Провели фильтрацию, затем медь осаждали с помощью сульфида натрия. В итоге процессов осадок сульфида меди отфильтровали и высушили. При этом степень перехода меди из техногенных отходов в сульфидный осадок составила 88,7 процента.

Ключевые слова: фаялит, раствор, оксид меди, кристаллическая решетка, окисление, фильтрация, химический состав.

MIS ISHLAB CHIQARISHDA HOSIL BO'LADIGAN TEXNOGEN CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Xasanov Abdurashid Saliyevich

Texnika fanlari doktori, professor, "AGMK" AJ bosh muhandisining Ilm-fan bo yicha o 'rinbosari

Yusupov Ural Sadullaevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiya universiteti, doktorant

Usmankulov Orifjon Naziralievich

Falsafa fanlari doktori (PhD) Tog 'kon sanoati va geologiya vazirligi, bosh mutaxassis

Baratov Nurbek Yaxshilikovich

Falsafa fanlari doktori (PhD) Tog 'kon sanoati va geologiya vazirligi, bo 'lim boshlig 'i

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida mis ishlab chiqarishda hosil bo'lgan shlaklarni flotatsiyalashdan keyingi texnogen chiqindilarining tarkibi va undan kerakli komponentlarni ajratib olish bo'yicha tajribalar ketma-ketligi bayon etilgan. Dastlab texnogen chiqindi tarkibidagi sun'iy fayalit minerali havo ishtirokida termik parchalangan so 'ngra olingan kuyindi kislotali muhitda tanlab eritilgan. Tanlab eritish jarayonida mis eritmaga o'tkazilgan, temir esa gidrolizlanishi natijasida to'liq kek tarkibida qolgan. Eritma filtrlanib, undan mis natriy sulfidi yordamida cho 'ktirilgan. Yakunda mis sulfidi cho 'kmasi filtrlanib quritiladi, bunda misning texnogen chiqindidan doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.10423922_

KON-METALLURGIYA VA ISHLAB CHIQARISH SANOATI www.srt-iournal.uz'

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -

MINING METALLURGY AND MANUFACTURING INDUSTRY 123

sulfidli cho 'kmaga o 'tish darajasi 88,7 foizni tashkil qilgan.

Kalit so'zlar: fayalit, eritma, mis oksidi, kristallpanjara, oksidlanish, filtratsiya, kimyoviy tarkib.

DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR THE EXTRACTION OF PRECIOUS AND NON-FERROUS METALS FROM SECONDARY RAW

Xasanov Abdurashid

Doctor of Technical Sciences, Professor, Deputy Chief Engineer of JSC "AGMK" for Science

MATERIALS

Yusupov Ural

Navoi State Mining and Technology University, PhD student

Usmankulov Orifjon

Doctor of Philosophy (PhD) Ministry of Mining and Geology, chief specialist

Baratov Nurbek

Doctor of Philosophy (PhD), Ministry of Mining and Geology, Head of Department

Abstract. This paper describes the composition of technogenic waste after flotation of copper production slags and the sequence of experiments on extraction of valuable components from them. Initially artificial mineral contained in technogenic waste fayalite was subjected to thermal decomposition in the presence of air, and then from the resulting slag copper was selectively leached in acidic medium. In the process of leaching copper passed into solution, as a result of hydrolysis iron remained in the cake. The solution was filtered and copper was precipitated with sodium sulfide. At the end of the processes, the copper sulfide precipitate was filtered and dried. The conversion rate of copper from the anthropogenic waste to the sulfide precipitate was 88.7percent.

Keywords: fayalite, solution, copper oxide, crystal lattice, oxidation, filtration, chemical composition.

Введение. Мировой спрос на цветные металлы растет с каждым днем. Значительное снижение среднего содержания меди в руде в последние десятилетия требует наращивания комплексного использования сырья, применением ресурсо- и энергосберегающих технологий с вовлечением в переработку техногенных отходов. Тем не менее, это стимулирует развитие науки на вовлечение в производство техногенных отходов больших объемов путем их интеграции с производством. В связи с этим особое значение приобретает создание технологии извлечения ценных компонентов из отходов медеплавильного завода. В мире ведутся научные исследования в области цветной метал-doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.10423922

лургии с целью извлечения ценных компонентов из техногенных отходов медной промышленности, создания новых технологий, позволяющих существенно расширить сырьевую базу, получения цветных металлов в чистом виде, отвечающих требованиям внутреннего и внешнего рынка, а также совершенствования и освоения существующих технологий. В связи с этим немаловажное значение имеет, в том числе, создание технологии извлечения ценных компонентов из отходов медеплавильного завода.

Объект и методы исследования. В

качестве объекта для проведения исследования выбраны техногенные отходы после флотационного обогащения мед-

www.srt-iournal.uz 124

ных шлаков медно-обогатительной фабрики №2 АО "Алмалыкский ГМК". В ходе исследования проводились лабораторные анализы металлов в твердых веществах и растворах. При проведении экспериментов использовались современные физико-химические методы, в том числе электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ, фотоколориметрия, атомно-абсорбционный анализ, рентгенофазный (рентгенографи-

ных проблем металлургической промышленности в нашие дни.

В целях проведения полупромышленных опытов для проведения опытов было привезено шлаков, в количестве 1000 кг флотационого отхода обогащении медных шлаков и было отобрано пробы для анализа в установленном порядке. Результаты анализа представлены в таблице 1.

Эксперимент по извлечению необхо-

Таблица 1.

Содержание элементов в техногенных отходах после флотационного

обогащения медных шлаков

Продукт Содержание элементов, %

Cu Mo SiO2 Fe Re S Au г/т Ag г/т

отходы обогащения шлака (проба №1) 0,53 0,11 33,1 36,0 0,00001 0,7,7 0,44 2,46

отходы обогащения шлака проба (№2) 0,55 0,07 34,28 34,1 0,00001 1,73 0,223 2,6

ческий) анализ, а также статистическая и математическая обработка результатов исследований с целью разработки рацио -нальных методов комплексной переработки техногенных отходов производства меди и оценки технико-экономических показателей.

Экспериментальная часть. Техногенные отходы после флотации шлаков, образующиеся при обогащении меди по составу в основном состоят из искусственного фаялита ^е^Ю4), в котором между кристаллическими решетками сохраняется небольшое количество меди и драгоценных металлов. Извлечение меди и драгоценных металлов из этого вида отходов является одной из актуаль-https://doi.org/10.5281/zenodo.10423922

димых компонентов из этих техногенных отходов проводился в следующей последовательности. Первоначально искусственные отходы обжигаются в присутствии воздуха, при котором фаялит термически разлагается (1) и происходит раскрытие поверхности меди содержащей шлаке. Также медь и оксид меди окисляются под действием воздуха, приобретая (2,3) свойство растворяться в кислой среде.

Fe2SiO4 +O2 ^ Fe2Oз + SiO2

2Cu2O + O2 ^ 4СиО

Процесс проводили в трубчатой вращающейся печи при температуре

6000С в присутствии воздуха в течение 30 мин и измеряли массу продуктов до и после обжига. Из полученного продукта (огарок) в установленном порядке отбирали пробы и проводили структурный анализ.

На следующем этапе был проведен опыт выщелачивания для селективного извлечения меди из огарка. При этом в качестве растворителя был использован технологический раствор (промывная вода) из цеха по производству серной кислоты, образующийся при промывке отходящих газов. Данный технологический раствор содержит 35 г/л H2SO4 и 0,8 г/л ^2+, при суточном объеме образования 1680 м3. Благодаря этому

появилась возможность извлечения меди не только из отходов после обогащения медного шлака, но и из отработанных растворов за один технологический процесс. В случае низкой концентрации серной кислоты в процессе раствор доводят до нормативного состояния с добавлением концентрированной технической серной кислоты. Процесс выщелачивания проводили при температуре 600С, в реакторе с перемешиванием 1,5 часа.

H2SO4 + CuO ^ CuSO4 + H2O (4) После завершения процесса выщелачивания, медьсодержащий раствор отделяли от кека путем фильтрации. Процесс фильтрации осуществлялся на

Рисунок 1. Технологическая схема извлечения меди из техногенных отходов

после флотации медных шлаков

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.10423922

www.srt-journal.uz 126

нутч-фильтре объемом 0,4 м3, изготовленном из нержевеющего сплава, с помощью вакуумного насоса. После

фильтрации из полученного раствора и кека в установленном порядке было отобраны пробы и проведены анализы.

Таблица 2.

Результаты эксперимента по переработке техногенных отходов после флотации шлаков, образующихся при производстве меди

№ наименование м кг, в л количество компонентов

Cu SiO2 Fe

г/л кг г/л кг г/л кг

1. обжиг

загружено:

техногенные отходы (шлаковый хвост) 1000 0,53 5,3 33,1 331 36,0 360,0

получено:

огарок 1 035 0,51 5,3 31,9 331 34,7 360,0

2. выщелачивание

загружено:

огарок 1035 0,51 5,3 31,9 331 34,7 360,0

промышленный отработанный раствор (промывная кислота) 4 000 0,9 3,6 0,6 2,4

серная кислота 128

итого: 8,9 331 362,4

3. фильтрация

получено:

раствор 3 700 2,1 7,949 5,6 20,7

кек 955 0,1 0,955 331 35 341,0

итого: 8,9 331 362,4

4. осаждение

загружено:

раствор 3 700 2,1 7,949 4 5,6 20,7

сульфид натрия (№28) 9

получено:

раствор 3700 0,01 0,037 -

осадок сульфида меди 12,6 23,5 7,9 -

итого: 7,949

5. Коэффициент извлечения % 88,7

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.10423922_

В полученный раствор добавляли сульфид натрия в количестве, эквивалентном количестве содержащейся в нем меди для осаждения меди. Процесс осаждения осуществлялся в реакторе, в течение 30 минут.

С^04 + Na2S ^ Си| + Na2SO4

После полного осаждения ионов меди, раствор декантировали, а осадок

просушили и провели анализы на содержание меди.

Анализ проведенных производственных экспериментов, технологические параметры приведены в таблице 2. Также технологическая схема, разработанная на основе выводов, полученных в результате исследований, представлена на рисунке 1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кобилов А.О., Юсупов У.С., Усманкулов О.Н. Разработка технологии извлечения цветных и драгоценных металлов из первичного сырья. // Научно-технический и практический журнал композиционных материалов, Тошкент 2023. №2.54-1С. 154-156.

2. Хасанов А.С., Сирожов Т.Т., Уткирова Ш.И., Муртозаева М.М. // Research on the recovery process of Copper smelter tailings and separation of Iron from soot using a magnetic separator. // Универсум: Технические науки: Электронный научный журнал, №11 (104) ноябрь 2022 г., - S. 25-28 (02.00.00; №1).

3. Хасанов У.А., Муталибханов С.С., Абдукодиров А.А., Сирожов Т.Т., Ахмедов М.С. Обзор и исследование о растворимости меди в шлаках медного производства // Международная научно-практическая конференция достижений, проблем и перспектив комплексного инновационного развития оазиса Зарафшан, NDKI, 27-28 ноября 2019 г., Навои, RR. 155-159.

4. Хасанов А.С., Талибов Б.И., Сирожов Т.Т., Ханнонова М.Х., Нурмуродов М.Н. Переработка медных шлаков с извлечением цветных и черных металлов. // Республиканская научно-практическая конференция: "Проблемы и пути инновационного развития горнодобывающих и нефтегазовых отраслей", г. Навои, Узбекистан. 8-9 апреля 2016 г. стр. 273-274.

5. Худжакулов Н.Б., Ханнонова М.Х., Нурмуродов М.Н., Сирожов Т.Т. Техногенные отходы горно-металлургической промышленности // Республиканская научно-практическая конференция "Проблемы и пути инновационного развития горнодобывающих и нефтегазовых отраслей", г. Навои, Узбекистан, 8-9 апреля 2016 г., стр. 271-272.

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.10423922_